(iiO •'• '^celiind. Utsber die Uiitersiicliung der liraiiii- und Sleiiikolik'ii Oesferrciclis. 



Schwefelkies, «in einigen Stellen ist sie mit einer weissen krystallinisch blättri- 

 i^en Substan/i bedeckt, die aber nur in sehr geringer Menge da ist; sie zer- 

 klüftet weniger als die von Wijdshuth, und zwar vorzüglich parallel der Holz- 

 faser. Beim Liegen an der Luft findet ein starkes Knistern Statt. 



Die Braunkohle von G loggnilz wurde in Säcken eingesendet, und bildet 

 unregelmässige Stücke von Va bis 2 Pf. Sie hat vollkommene Oolzstructur, 

 muschligen Bruch, und ist stark zerklüftet. 



Die Kohle von Grünbach bildete, in Säcken eingesendet, Stücke von 'A 

 bis 40 Pf. Sie ist eine Pechkohle, an der sich die Holzstructur nicht mehr er- 

 kennen lässt; das Gefüge ist feinfaserig , und sie bricht senkrecht auf die 

 Faserrichtung. Sie hat vielen eingesprengten Schwefelkies. 



Tabelle. 







Kohle von 





Wilds- 

 huth. 



Thal- 

 lern. 



Glogg- 

 nitz. 



G rün- 

 bach. 





Dichte der Kohlen 



nach gewöhnlicher Art 





1 • :iOi. 



l-4i3j 1-304 



1-32 





durch Einhüllen in Wachs 





1 -SWS 



1-327 



;-340 



1-303 





Mittlere Cohae 



sionskraft der Kohlen 



pCt. 



77 



|70-5 72 



58-5 





Mittlerer Was 



serverlust bei 100° C 



pCt. 



20 • i r> 



22-535 25 J5 



57 



Eleinentaranalysen 



Mittelaus drei 

 Versuchen 







pCt. 



20 • 37 



27-24 25-20 



1913 





H 



4-20 



53 • 79 



3-84 



4 49 



4-29 





C 



49 ■ 58 



57-71 



09-00 





Asche 



15 -08 



19-34 



12-54 



0-92 





Cokes ausbringen 



bei langsamem Erhitzen 



pC(. 



54 • 7 



03 7 



54-30 



00-93 



bei schnellem Erhitzen 



52-9 



59 ■ 80 



52 • 27 



58 0«i 





Schwefelgehalt 



der Kohlen 



pCt. 



985 



4 • 50 



3 12 



1-71 





der Cokes 



1 • 58 



5-<!3 



3-23 



1 - 97 





Extraction 



mit Wasser 



' Verlust 



pCt. 



1 02 



• 25 



— 



— 





mit Kalilauge 



9-3 



3-5 



40 



0-3 





., . ., ( braune har- 

 mil Aether < . ,, 



1 zige Masse 



pCt. 



2-52 



1-29 



1 -55 



0-713 





Heitzkral't 



der Kohle 



nach org. Ana- 

 lysen 



pCt. 



4421 



3909 



4813 



5878 





mit ffta Cl 



3021 



3498 



4053 



4933 





der Cokes mit Fb.^ Cl 



5339 



4031 



5290 



0377 





Aufnahme von 

 Feuchtigkeit 



nach ^ Stunde 



pCt. 



1-7 



3 • 5 



5-5 



15 





„ % . 



3-9 



4-7 



0-0 



8-4 



3-0 



j 



Tl 1 V 



71 



13 3 



5-3 



3-7 





14 



9-G 

 13-7 



14-9 



0-4 





V 



ih 



t « 



18-8 



15.9 



0-0 





